技術報文−3
塗膜下金属腐食診断装置の開発

13

塗膜下金属腐食診断装置の開発
Novel Under-film Corrosion Tester

技術本部 基礎研究第一部
Fundamental Research Laboratory

田邉 弘往
Hiroyuki TANABE

要

旨

カレントインタラプタ法により種々の条件下、対象物で塗膜下金属の腐食を評価した。

多記徹

永井 昌憲

Tohru TAKI

Masanori NAGAI

１．はじめに鋼構造物の防食法として塗装は従来から行われている、比較的容易で確実な方法である。
また塗装は有機樹脂

その結果、本方法が塗膜下金属腐食を早期に評価を主成分とする塗膜を形成するため、通常高い電気抵する有効な手段であることが確証され、汎用タイプの試抗を有する。一方で塗膜の定量的評価法として一般的験機とするべく、ＷＩＮＤＯＷＳ版ソフトで動作し、データに行われている方法は電気化学的評価法である。これ解析できる塗膜下金属腐食診断装置を開発した。本装は腐食反応が電気化学的に進行することから容易に理置はこれまでの電気化学的測定装置にはないいくつか解できる。従来より行われている電気化学的方法としては、の特長を備えている。例えば、これまでの装置に比べ更交流ブリッジ法、更に広い周波数範囲で測定する交流イに高抵抗の塗装鋼に適用できること、塗膜下の金属腐ンピーダンス法（あるいはＡＣインピーダンス法）、分極抵食を非破壊で評価できることなどが挙げられる。

抗法、走査振動電極法など種々の方法がある。
しかしな
がら従来の方法では高耐久性塗膜、すなわち高電気抵抗の塗膜下の鋼材腐食を非破壊で評価することは不可Abstract能であった。筆者らはカレントインタラプタ法１）の原理を応用した塗膜下金属診断装置を開発し、高電気抵抗の塗The authors evaluated under-film corrosion undervarious conditions to various subjects using currentinterrupter method. Through the study it wasconfirmed that current-interrupter method was oneof the effective means to evaluate under-film
corrosion of metal. The authors developed underfilm corrosion tester, as wide use type which worked
on WINDOWS software and by which data analysis
could be done at the same time. The equipment has
some excellent features which conventional testers
did not possess, for example, it is applicable to thecoating film having higher electric resistance, andcan evaluate under-film corrosion without
destruction.

膜下鋼材の腐食を種々の塗装系、環境下で評価した。
本測定装置はＷＩＮＤＯＷＳ版ソフトを使用する、汎用的でコンパクトな装置である。本装置は１０１０Ωという通常の電気化学的測定装置では不可能と思われてきた高抵抗塗膜に適用できることや、迅速で容易に各種電気化学的パラメーターが測定できる等、他の測定装置には見られない特長を備えている。

技術報文−3
塗膜下金属腐食診断装置の開発

142．カレントインタラプタ法の測定原理 １）

塗膜抵抗Ｒ、塗膜容量Ｃを求めることができる。
定電流印加のとき、塗膜下金属素地面における電流

カレントインタラプタ法は測定セルに微少な定電流パルと電位の関係は、通電開始直後で、反応種の濃度勾配スを印加したときの試料電極の分極過渡現象を測定し、が無視できると仮定すれば式（３）で表すことができる。

塗膜下素地金属の分極抵抗、二重層容量などのパラメ

0（αnFη / RT）
i ＝ Cdl（dη / dt）＋ i［expーターを求めるものである。塗装鋼板のように、
ｍｓｅｃオー− exp｛−（1 −α）nfη/ RT｝］（３）

ダーの時定数を有する塗膜とｓｅｃオーダーの時定数を有する塗膜下金属素地の金属面というような時定数が大きく異なる組み合わせからなる電極系の場合、塗膜部分の分極現象と塗膜下素地金属の分極現象を分離して観測することができ、従って高抵抗塗膜を塗装した金属素地の腐食を非破壊で評価することが可能である。具
体的には塗膜下金属界面の接着力低下、さびの発生は分極抵抗の低下となって現れるので、分極抵抗を測定することにより塗膜下金属腐食の進行を知ることができる。
測定の原理を以下に説明する。
塗膜欠陥のない塗装鋼板の等価回路を図１に示す。
Cf

ここに、i：ファラデー電流、i0：交換電流密度、α：遷移係数、n：反応電子数、F：ファラデー定数、R：気体定数、
T：絶対温度、
η：過電圧
分極が非常に小さい場合（η≦10mV）、 nFη/RT≪1であるから（３）式の指数関数を展開して近似すると、
ｉ＝ Cdl（dη/ dt）＋ｉ0 nFη/ RT（４）（４）の微分方程式を解いてη＝ｉｉ/ （RT0/ nF）｛1−exp（−t /τ）｝

（５）

ここにτ＝ CdlRT / nFｉ0 ＝ CdlRe
Cdl：電気二重層容量、Re：分極抵抗（５）式は（２）式と同様に扱うことができるので、図２のグラCdl

フからτ、Re、Cdlを求めることができる。
R

カレントインタラプタ法は他の電気化学的測定法に比べ非常な高抵抗域まで測定できるのが特長の一つである。
Rf

図1

参考に図３に各種電気化学的測定法の測定レンジを示す。

Re

塗装鋼板の等価回路
錆発生領域

微小低電流を印加し、充電後、塗膜部分の分極Ｖは式（１）に従い時間とともに減衰する。
V ＝ iRe −t /τ

（１）

ふくれの発生領域

塗膜健全部
領域

カレントインタラプタ
交流インピーダンス

両辺の対数を取ってlogV ＝ logiRe− t / 2.3τ（２）分極曲線となり、これをグラフで表せば図２となり、これから時定数τ、10310410510610710810910101011

塗膜抵抗（Ω・ ）log VｉＲ

図3−１/２.３τ

各種電気化学的測定法と測定可能な塗膜抵抗範囲

筆者らはカレントインタラプタ法の原理を応用して種々の環境、条件における塗膜下金属の腐食評価を行ってiRきた。そのノウハウを集積し、コンパクトでコンピューター制-1/2.3τt (sec)
図２ 電流切断時の電位と時間の関係御による塗膜下金属腐食診断装置を開発した。また特許も成立している２）。 図４に塗膜下金属腐食診断装置

15ＨＬ２０１の写真を示す。

脂塗料塗装系、塩化ゴム系塗料塗装系、フタル酸樹脂塗料塗装系）を塗装し、宮古島および御前崎に４年間暴露し、ＳＥＭによる塗膜表面状態の観察、光沢測定および塗膜下金属腐食診断装置による塗膜抵抗、分極抵抗の測定を行なった。
３-２-３ 一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂塗料の低温乾燥後の防食性評価６）
従来鋼構造物の防食に主としてエポキシ樹脂塗料等を 含む重防食塗装系が使用されている。一般に反応

図4

硬化形塗料は低温環境、特に５℃以下においては硬化塗膜下金属腐食診断装置 HL201が不十分で、塗膜性能を十分に発揮できないことがある。
そこで低温環境でも十分な硬化性、塗膜性能を発揮す

3．実験方法る塗料として一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂塗料が３）

３-１ 回路素子による検証使用されている。低温硬化時における一液湿気硬化形測定値の妥当性を調べるため、抵抗値、容量値の分ポリウレタン樹脂塗料と変性エポキシ樹脂塗料の防食かっている回路素子により、塗装鋼板の等価回路（図１）性比較を塗膜下金属腐食診断装置を用いて行った。

を構成し、塗膜下金属腐食診断装置で測定した。

サンドブラスト処理鋼板に各塗料を乾燥膜厚５０、１００μ

３-２ 塗装鋼板の防食性評価ｍとなるように塗布し、５℃、５０％ＲＨの雰囲気中で３日、７日間乾燥させた後２３℃の恒温室内で３％食塩水に浸漬し、３-２-１ 油性系防食塗料における防錆顔料の効果確認４）

塗膜抵抗、塗膜容量を経時測定した。

＃２４０エメリー紙で研磨し、キシレンで脱脂したＪ
ＩＳＧ
３１４１冷間圧延鋼板に、防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合したアルキド樹脂塗料およびブランクとして防錆顔料を含まず、炭酸カルシウムを体積濃度で等量配合した塗料をそれぞれ乾燥膜厚が７０μｍとなるようにエアスプレーで塗布、室温で７日間乾燥した。その塗装鋼板を3%食塩水に浸漬、あるいは塩水噴霧試験に供し、塗膜下金属腐食診断装置により経時的に塗膜抵抗、分極抵抗を測定した。

３-３ 鉄筋コンクリート塗装系の防食性評価７）
塗装されたコンクリート中の鉄筋の腐食評価に応用した例である。
Ｗ/Ｃ＝５０％、
ｓ/ａ＝４０％とし、Ｎａｃ
ｌ添加量０、０.１、０.５％で直径１０ｃｍ、長さ２０ｃｍの鉄筋コンクリート供試体を作製した。供試体の側面に各種塗装系を塗装し３%食塩水に浸漬状態で鉄筋の分極抵抗の経時変化を検討した。鉄筋のかぶり厚は２ｃｍとし、供試体の上下の端面３-２-２ 塗膜の防食性に及ぼす耐候性上塗りの影響

５）はビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料中塗りを５ｍｍ

屋外暴露環境下で塗膜は太陽光の影響を受け、表程度塗装した。供試塗装系は、
Ｄ：エポキシ樹脂プライマ層部から劣化が始まる。それにより腐食性物質が透過しー〜エポキシ樹脂塗料中塗り（６０μｍ）〜ポリウレタン樹易くなり金属表面の劣化が進行する。そこで耐候性上

脂塗料上塗り（３０μｍ）、
Ｅ：エポキシ樹脂プライマー〜柔塗りを含めた塗装系で屋外暴露試験を行ない、塗膜下軟型ポリウレタン樹脂塗料中塗り（６０μｍ）〜柔軟型ポリ金属腐食診断装置を用いて、上塗り塗膜の耐候性が塗ウレタン樹脂塗料上塗り（３０μｍ）、
Ｆ：エポキシ樹脂プラ装系の防食性に及ぼす影響を検討した。具体的には、

イマー〜ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料中塗

サンドブラスト処理鋼板に実用構造物に適用されているり（３５０μｍ）〜ポリウレタン樹脂塗料上塗り（３０μｍ）
である。

４種の塗装系（ふっ素樹脂塗料塗装系、ポリウレタン樹Ｃは比較の無塗装の供試体である。

技術報文−3
塗膜下金属腐食診断装置の開発

16

４-２-２ 塗膜の防食性に及ぼす耐候性上塗りの影響

4．実験結果および考察

宮古島で暴露した試験片の光沢保持率経時変化を４-１ 回路素子による検証

図７に示す。ふっ素樹脂塗料塗装系は４年後も光沢保塗膜下金属腐食診断装置を用いて測定した回路素子の結果を表１に示す。
ここにＲ：溶液抵抗、Ｒｆ：塗膜抵抗、塗膜下金属素地面の電気二重層容量である。それぞれのパラメーターは回路素子の公称値と良く一致し、測定値の妥当性を示している。

光沢保持率（％）

Ｃｆ：塗膜容量、
Ｒｅ：塗膜下金属素地面の分極抵抗、
Ｃｄｌ
：

100
ふっ素樹脂塗装系
ポリウレタン樹脂塗装系
塩化ゴム系塗装系
フタル酸樹脂塗装系

50

表-1 モデル素子による測定結果
テス
ト

公称値
Rf

Cf0実測値

Re

RfCdl

CfRe0123
暴露期間（日）Cdl

No.1 95MΩ 330pF 105MΩ 0.01μF 95.9MΩ 320pF 105.9MΩ 0.01μF

図74

宮古島暴露後の光沢保持率経時変化

No.2 100MΩ 1000pF 100MΩ 0.01μF 102MΩ 980pF 98.4MΩ 0.012μF

持率の低下は認められないが、その他の塗装系は光沢保持率の低下が著しい。
ＳＥＭによる塗膜表面の観察

４-２ 塗装鋼板の防食性評価

においても同様な傾向で、ふっ素樹脂塗料塗装系は初４-２-１ 油性系防食塗料における防錆顔料の効果確認
３%食塩水浸漬試験における塗膜抵抗、分極抵抗の経時変化を図５、図６に示す。防錆顔料の添加により塗膜抵抗、分極抵抗が２桁程度大きくなっており、防錆顔期の表面状態を維持しているのに対して他の塗装系は顔料の粒状が目立ったり、表面にクラックが発生していた。
暴露後の分極抵抗測定結果を図８に示す。表面状態と料の防食効果が顕著に認められる。特に分極抵抗へのていることが推察される。この結果は、塩水噴霧試験結果と一致した。

109108107106105104103

分極抵抗（Ω・ ）10

塗膜抵抗（Ω・ ）10

リン酸亜鉛顔料含有塗料
ブランク010110102310410時間（hrs）
図5 3％食塩水浸漬試験による塗膜抵抗の経時変化

10101091081071061051041031010
ふっ素樹脂塗装系
ポリウレタン樹脂塗装系
塩化ゴム系塗装系

10 9分極抵抗（Ω・ ）効果が大きく、塗膜下素地面に不活性な皮膜を形成し10871010 610 510 410 301234

暴露期間（年）
図8

宮古島暴露後の分極抵抗変化

整合する結果で、ふっ素樹脂塗料を上塗りとする塗装系が最も分極抵抗が高く、高耐候性上塗りが塗装系の防食性に及ぼす影響が認められた。
リン酸亜鉛顔料含有塗料
ブランク
010110210４-２-３ 一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂塗料の310410時間（hrs）
図6 3％食塩水浸漬試験による分極抵抗の経時変化

低温乾燥後の防食性評価
図９に分極抵抗の経時変化を示す。グラフより、一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂塗料は５℃×３日の低温乾燥条件でも塗膜は十分硬化しており、良好な防食性を17

おらず、一方Ｄ、Ｅでは腐食が認められ、分極抵抗値のデ発揮することが分かる。

ータと整合する結果であった。以上により、塗装されたコ分極抵抗（log Ω・ ）12

ンクリート中の鉄筋の腐食評価にもカレントインタラプタ法

5℃×3日乾燥10が有効に適用できることが分かった。

8EP（50 ）EP（100 ）MC-PUR（50 ）MC-PUR（100 ）64204000

80005. まとめ開発した塗膜下金属腐食診断装置は従来の電気化12000下の点で優れていることが分かった。

浸漬時間（hrs）
分極抵抗（log Ω・ ）12１）
１０10Ω・c

5℃×7日乾燥10程度までの高抵抗塗膜を有する塗装鋼に適用できる。

8２）高抵抗塗膜下の鋼材腐食を非破壊で迅速に評価でEP（50 ）
EP（100 ）MC-PUR（50 ）MC-PUR（100 ）64204000

8000

きる。
３）ＷＩＮＤＯＷＳ版ソフトの採用により測定およびデータ

12000

浸漬時間（hrs）
図9

学的測定装置に比べ多くの優れた特長を有し、特に以処理が容易である。
４）本装置で測定した結果は、塗膜の一般的防食性評
価結果と相関があり、耐久性評価に有効であることが低温乾燥後の分極抵抗経時変化分かった。
なお、本装置のソフト、測定セルをさらに工夫し、ポータブ
４-３ 鉄筋コンクリート塗装系の防食性評価

ルで現場測定にも使用できる装置の開発を現在進行中

図10に塗膜抵抗の経時変化を、図11に鉄筋の分極である。

抵抗の経時変化を示す。図10より、Ｆが最も塗膜抵抗が参考文献
分極抵抗（Ω・ ／1kHz）

塗膜抵抗（Ω・ ／1kHz）

109F108DE

10710610C51041030200400600

109876３）池田彰仁、多記10E5100

塗膜抵抗の経時変化（NaCl 0％）200400４）松野英則、永井昌憲、田辺弘往：第４０回腐食防食
600

期間（日）
図11

徹、田辺弘往：第３６回腐食防食

討論会要旨集 ｐ.２５１-２５４（１９８３）
C43

稔、
田辺弘往：防食技術 Ｖｏｌ.２８２）特許第３０５１１５３号

D

1010靖、星野

ｐ.５２４-５３１（１９７９）10期間（日）図10１）佐藤F

10

分極抵抗の経時変化（NaCl 0.5％）

高く、Ｄ、Ｅがこれに続き、抵抗値の変化はあまりない。一方図11の分極抵抗を見ると、Ｆは同じく高い分極抵抗を示しているのに対して、Ｄ、Ｅは低下が大きく、特にＤは低下の傾向が急である。試験終了後供試体を破壊し、鉄筋の状態を調べると、塗装系Ｆでは鉄筋は全く腐食して討論会要旨集 ｐ.６８３-６８６（１９９３）
５）永 井 昌 憲 、松 野 英 則 、田 辺 弘 往：腐 食 防 食 '９４
ｐ.１６５-１６８（１９９４）６）永井昌憲、多記徹、
田辺弘往 ： 材料と環境２００１

講演集 ｐ.３６９-３７２（２００１）
７）多記徹、田辺弘往：第３４回腐食防食討論会要旨

集 ｐ.１１８-１２１（１９８７）